SÉAXCK nu l3 JANVIER 1902. lo'ï 



avec de la ferrite ('); il est assez naturel d'admettre que ces régions sont 

 celles où la transformation est complète; par conséquent, l'état stable à 

 froid des systèmes fer-carbone correspondrait à la coexistence des deux 

 phases, fer pur et graphite; toutes les autres formes obtenues dans les 

 fers et aciers, et notamment la cémenlite, seraient métastables à basse 

 température. Le cas des systèmes fer-carbone serait à rapprocher de celui 

 du phosphore, pour lequel la forme stable à froid est le phosphore rouge, 

 mais que l'on obtient et que l'on emploie le plus souvent sous la forme 

 métastable de phosphore blanc. » 



THERMO-ÉLECTRICITÉ. — Sur la thermo-électricitè des aciers et des ferro- 

 nickels. Note de M, G. Belloc, présentée par M. Ditte. 



« Les résultats indiqués dans ma précédente Communication ( ^) ont 

 été précisés et étendus, par l'emploi de la même méthode, à des échan- 

 tillons titrés; le dispositif expérimental déjà sommairement décrit consiste 



à déterminer les courbes en (E, t) et ( ^' M' de 20° en 20°, de couples 



acier-platine, en opérant dans un four électrique donnant des températures 

 croissant ou décroissant avec une vitesse aussi faible que l'on veut. 



» Les essais ont porté sur une série d'échantillons titrés allant depuis le fer doux 

 jusqu'à l'acier renfermant i ,25 pour 100 de carbone; ces échantillons provenaient des 

 aciéries d'Unieux et d'Assailly. 



» Les courbes en (E, t) montrent une progression continue de E avec t; elles pré- 

 sentent trois points d'inflexion. La teneur en carbone abaisse la valeur de E, le man- 

 ganèse aussi. 



» Si maintenant l'on construit les courbes en ( -j-, t \, on voit qu'elles présentent 



toutes la même allure que j'ai décrite dans ma première Communication; c'est-à-dire 

 un minimum commun vers 38o°, un maximum en relation avec la position du point «3 

 et un second minimum distant de 120° environ du maximum. Ces résultats sont à 

 rapprocher de ceux trouvés par M. H. Le Chatelier sur la variation de résistance élec- 

 trique avec la température. 



» Enfin, toutes ces courbes qui, à partir de 680°, s'étaient nettement séparées les unes 

 des autres au fur et à mesure que se produisait leur maximum, cheminent en voisi- 



(') M. Osmondadéjà signalé un cas dans lequel il a observé de la ferrite au contact 

 direct du graphite. 



(') Comptes rendus, 3o juillet igoo. 



